



| 
Ente 
18.4. 1918 
(fest) -NasWO, (gesättigte Lösung) -Na3WO, (fest)-W wurde 
zu 0,505 Volt gefunden, und diese Kombination scheint 
eine gute Normalzelle zu versprechen. 
Verschiedenartige Anwendungen. 
Abgesehen von den hier erwähnten Verwendungs- 
möglichkeiten für Wolfram sind viele andere nur z. T. 
durchgearbeitet worden, und wieder andre nur in Vor- 
schlag gebracht worden. 
Wegen ihrer chemischen Beständigkeit sind die 
feinsten Drähte bis zu einem Durchmesser von 0,005 mm 
gut geeignet für Galvanometeraufhängungen und für 
das Fadenkreuz in Teleskopen. Es ist auch vorge- 
schlagen worden, diese feinen Drähte für chirurgische 
Operationen anstatt der gröberen Gold- und Silber- 
drähte zu verwenden. Ein weiterer Vorschlag betrifft 
die Anwendung des Drahtes in Musikinstrumenten. 
Zugfestigkeit und Elastizität von Wolfram sind außer- 
gewöhnlich groß (s. die untenstehende Tabelle). 
Es könnte mit Vorteil in den Klimaten verwendet 
werden, wo Stahl leicht zerstört wird. 
Wir sind damit beschäftigt, die Bildung von Cyan- 
wasserstoffgas durch Uberleiten von Stickstoff und 
Acetylen oder Methan über erhitzten Wolframdraht zu 
untersuchent). 
Die Bildungswärme von HCN ist: 
CyHy + Nop = 2 HCN — 9400 cal2). 
Wir stellen säurefeste Schalen und Rohre aus Wolf- 
ram her. Überdies empfiehlt sich Wolframdraht als 
Widerstandseinheit, da sie leicht vollkommen rein her- 
gestellt werden kann, sich leicht vervielfältigen läßt 
und nicht korrodiert wird. 
Da Wolfram nicht magnetisch aber elastisch ist, so 
hat man es in Elektrizitätsmessern anzuwenden ver- 
sucht zum Ersatz der Federn aus Phosphorbronze. 
In ähnlicher Weise könnten Uhrfedern daraus ge- 
macht werden, die nicht magnetisch werden können. 
Schließlich möchten wir noch erwähnen: Wolframfeder- 
spitzen, Wolframdüsen (für die Drahtzieherei), Wolt- 
rammesserklingen, mit Wolfram verstärkte Vorhänge 
und feuersichere Decken aus Asbest usw. 
Tabelle der physikalischen und chemischen Bigenschaften 
von duktilem Wolfram. 
Dichte: 19,3 bis 21,4. 
Zugfestigkeit: 322 bis 427 kg/qmm. 
Youngs Elastizitätsmodul: 42000 kg/qmm (Stahl 
hat 20000). Wolfram ist also zweimal so 
elastisch wie Stahl. 
Schmelzpunkt: 31779 (Langmuir). 3100° + 60° 
(von Pirani und Meyer). 
Siedepunkt: 37000 (?). 
Wärmeleitvermögen: 0,35 g-cal/em/sec/1® (Platin 
hat 0,166). Berechneter Wert s. Fußnote 2. 
Ausdehnungskoeffizient: 4,3.10—® (Pt: 8,8.10—‘). 
Spez. Wärme: 0,0358 (Weiß). 
Widerstand bei 25°; hart: 6,2 Mikrohm/cem; ange- 
lassen; 5,0 Mikrohm/cem. 
Temperaturkoeffizient des 
(0°—170°). 
Härte: 4,5 bis 8,0 der Skala von Mohs. 
Unlöslich in HCl, HsSO,, HNO;, HF, NaOH, KOH 
(gelöst), K2Cr20;,+H2SO, (s. Fußnote 2); löslich 
in Gemischen von HF und HNOs, sowie in ge- 
schmolzenen Nitraten, Nitriten und Peroxyden. 
Widerstandes: 0,0051 

1) Vgl. Berthelot und Lipinski, ZS. Elektrochem. 17, 
287. 
2) v. Wartenberg, ZS. anorg. Chem. 52, 299. 
Mecklenburg: Die elektrische Leitfähigkeit der Legierungen. 381 
Der Siedepunkt des Metalls ist noch nicht bestimmt 
worden. 
Der Youngsche Elastizitätsmodul wurde bestimmt 
mit einem Draht von 0,00648 cm Durchm. und 748,86 em 
Länge. Das kleinste Gewicht (P) war 250 und das größte 
1125 g. Die elastische Verlängerung betrug 0,35 em für 
das kleinste und 1,65 cm für das größte Gewicht. Der 
Mittelwert bei 5 verschiedenen Gewichten war 42 200. 
Die Härtewerte wurden bestimmt mit dem Sklero- 
skop und die gefundenen Werte in die Mohsskala umge- 
rechnet. 
General Electric Co., Newark, N. J. 
(Ubersetzt von J. Koppel, Berlin.) 
Die elektrische Leitfahigkeit 
der Legierungen. 
Von Privatdozent Dr. Werner Mecklenburg, 
Olausthal 2. H. 
Die Metallographie hat gezeigt, daß alle Metall- 
legierungen ein heterogenes Gemenge je nach den 
Umständen gleichartiger oder verschiedenartiger 
Kristalle darstellen, und daß die Eigenschaften der 
Legierungen durch die chemische und physikalische 
Natur der in ihnen enthaltenen Kristallarten we- 
sentlich bestimmt werden. In einem im Gleich- 
gewichte befindlichen binären, d. h. aus zwei 
elementaren Metallen bestehenden Legierungssystem 
können im allgemeinen gleichzeitig nicht mehr als 
zwei verschiedene Kristallarten vorhanden sein: ent- 
weder 1. Kristalle der beiden elementaren Metalle 
oder 2. Kristalle eines von ihnen und gleichzeitig die- 
jenigen einer Verbindung oder 3. Kristalle von zwei 
verschiedenen Verbindungen. Die Kristallarten selbst 
können von konstanter oder von variabeler Zu- 
sammensetzung sein. Fügen wir z. B. zu einem 
reinen elementaren Metall A eine kleine Menge 
eines zweiten reinen elementaren Metalles B, das 
mit A keine chemische Verbindung zu bilden im- 
stande ist, so finden wir bei der mikroskopischen 
Untersuchung der durch Einschmelzen des Ge- 
misches entstandenen Legierung neben der ur- 
sprünglichen Kristallart entweder eine neue, aus 
reinem B bestehende Kristallart oder Mischkristalle, 
die dadurch entstanden sind, daß die Kristalle von 
A das zugesetzte B in homogener Lösung in sich 
aufgenommen haben. Erhöhen wir die relative 
Menge von B mehr und mehr, so wird im ersten 
Falle die Menge der Kristalle von B immer mehr 
wachsen; im zweiten Falle werden, falls die 
Fähigkeit der A-Kristalle zur Aufnahme von B- 
Kristallen in homogener fester Lösung begrenzt ist, 
jenseits dieser Grenze B-Kristalle auftreten, falls 
sie aber unbegrenzt ist, wird eine zweite Kristall- 
art auch bei den größten relativen Mengen von B 
nicht entstehen. Prinzipiell die gleichen Be- 
obachtungen werden wir machen, wenn die beiden 
Metalle A und B eine oder mehrere Verbindungen 
miteinander zu bilden vermögen, denn auch eine 
Verbindung bildet sowohl mit den freien Elementen, 
aus denen sie besteht, als auch mit einer zweiten, 
stöchiometrisch anders zusammengesetzten Ver- 
bindung derselben Elemente oft Mischkristalle. 
